R. Brauns, Die optischen Anomalien der Krystalle. 203 



gehören ausser Boracit:Leucit, die zweifachen Uranyl-Doppel- 

 acetate, Tridymit, Cristobalit und Katapleit. 



Sehr zahlreich sind diejenigen Krystalle, welche durch innere 

 Spannungen optisch anomal sind ; wir unterscheiden zwei Abtheilungen : 

 die, welche durch mechanischen Druck, schnelle Kühlung etc., 

 und die, welche durch isomorphe Beimischung anomal sind. 



Die zur ersten Abtheilung gehörigen Krystalle besitzen im allgemeinen 

 unregelmässige Doppelbrechung ; Feldertheilung ist im ganzen selten (Dia- 

 mant). Die anomalen Partien sind häufig auf gerade , Spalt- oder Gleit- 

 flächen parallel gehende Streifen beschränkt (Steinsalz, Sylvin, Zinkblende), 

 oder sie finden sich in der Umgebung von Einschlüssen (Bleinitrat, Dia- 

 mant und viele andere), oder solchen Stellen, welche besonders der Ein- 

 wirkung von mechanischen Kräften ausgesetzt waren (Brucit), bisweilen 

 sind sie unregelmässig in dem ganzen Krystall vertheilt (Diamant) ; dann 

 zeigen sie im polarisirten Licht dunkle, unregelmässig gekrümmte Banden, 

 welche beim Drehen des Präparates über dasselbe sich hinwinden. Diese 

 Anomalien sind wahrscheinlich meist nach der Entstehung der Krystalle 

 in denselben entstanden. Sie können auch während der Entstehung auf- 

 treten, wenn die wachsenden Krystalle Druckwirkungen ausgesetzt waren 

 (Bleinitrat), oder etwa die Substanz zu Trichitenbildung neigt. Ein gutes 

 Beispiel ist Zinkblende. In einfachbrechender Zinkblende sind häufig 

 doppelbrechende, nach den Flächen des Oktaeders und Ikositetraeders 

 202 (211) verlaufende Streifen zu beobachten; dieselben Flächen haben 

 den Charakter von Gleitflächen und wiederholte Zwillingsbildung nach 

 ihnen ist häufig; sie kann nach unseren Erfahrungen durch den Gebirgs- 

 druck entstanden sein. Ehe die Theilchen in Zwillingsstellung sich um- 

 lagern, tritt eine Spannung ein, welche durch Doppelbrechung sich kund 

 gibt ; jene doppelbrechenden Streifen sind der Vorbote von Zwillingsbildung. 

 In einfachbrechender Zinkblende kann man durch gelinden Druck sehr 

 leicht doppelbrechende, nach den Oktaederflächen verlaufende Streifen her- 

 vorrufen. Zu dieser Gruppe stellen wir : Steinsalz, Sylvin, Salmiak 

 etc., Zinkblende, Bleinitrat z. Th., Diamant, Senarmontit (?), 

 arsenige Säure, Beryll, Brucit, Eis, Quarz, über jodsaures 

 Natron; Zirkon, Quecksilberjodid und Leukophan. 



Die durch isomorphe Beimischung anomalen Krystalle sind 

 neben den durch Dimorphie anomalen die interessantesten. Die Spannungen 

 in ihnen werden durch Kräfte hervorgerufen, für deren Auftreten wir noch 

 keinen sicheren Grund angeben können. Charakteristisch für sie 

 ist die Abhängigkeit der optischen Structur von der äus- 

 seren Begrenzung. Am besten tritt dies in regulären Krystallen 

 hervor, weil diese von Natur im normalen Zustand einfachbrechend sind. 

 In den durch isomorphe Beimischung anomalen regulären Krystalien geht 

 von jeder am Krystall vorhandenen Fläche eine Pyramide in das Innere, 

 deren optisches Verhalten von der geometrischen Symmetrie dieser Fläche 

 in auffallender Weise abhängt. Das beste Beispiel hierfür ist Bleinitrat. 

 Während die Krystalle des reinen Salzes einfachbrechend sind, sind die 



